練混ぜ後,直ちに型枠にモルタル表-3を打設し,成形を行った。恒温槽に試験体を静置させた封緘養生を一次GP養生とした。一次養生終了後,脱型した。20°CRH60%の環境にkg/m気中養生とした。片の試験体を対Type6311.2490.0154.20.01365.0象とした。鋼板を試験Type8311.2490.0154.21266.80.0体上下に配置して挟み込んだ状態で鉛直方向に圧縮力を作用させ,破壊まで漸増載荷した。片とし,その平均値を当該材齢に細骨材おける代表値とした。骨材ウムS(RS)S(NRS)NaOHkg/m3道産の安山岩を使用した。水酸化セメンType9300.0600.0270.01080.05.43とした。流動性ならびに試験と同様の一次養生の後,40°CRH95%の恒温ワーカビリティーなどの条件を統一するため恒湿槽で養生した。セメントモルタルは,打設に,前節に示す強度試験の配合と異なっている。40°CRH95%の恒温恒湿槽で養生した。